Calcio do esmalte, dentina ou cemento. Salienta-se que maior adesao seda com o esmalte, ja que este possui mais Calcio disponivel para reagir. A adesao so ocorrera se houveremgrupamentos de Acido poliacrilico ionizado - ou seja brilho umido. Antes dainsercao na cavidade, deve-se remover a lama dentinaria Smear Layer usando Acido poliacrilico por 20 segundos, lavando esecando com leve jato de ar. LIBERACAO DE FLUORO CIV e o material com maiorliberacao de fluor devido a sua reacao de preza geleificacao-.Atraves da liberacao de Fluor, oCIV proporciona a remineralizacao e impede a desmineralizacao. A maior liberacaode Fluor ocorre nas primeiras 24-48 h por lixiacao, onde a quantidade de Fluordiminui e se torna constante. Porem esse material pode ser recarregado comFluor atraves da escovacao ou aplicacao topica de Fluor. Sendo um excelentematerial para adequacao do meio oral. BIOCOMPATIBILIDADEApesar de conter acido, o acido efraco e seus ions de hidrogenio ficam ligados eletrostaticamente a cadeia sempenetracao na dentina, o que evita inflamacao cronica da polpa, muito embora nao deva ser colocado sobreela, mas pode ser usado sobre fina camada dentinaria, pois a precipitacaode sais oblitera os tubulos dentinarios evitando a passagem de ions. OUTRAS PROPRIEDADESCoeficiente de expansao termicolinear semelhante a estrutura dentaria. Nao e estetico de vido a rugosidadesuperficial e porosidade, devido ao tamanho de suas particulas. Tem baixa resistencia mecanicaquando comparado a outros materiais. CLASSIFICACAO E INDICACAO TIPO I - para cimentacao oufixacao de inlays e outras TIPO II para restauracoesdiretas, esteticas e reforcadas.TIPO III para selamento, baseou forramento.De acordo com sua composicaoquimica, os CIVs podem ser classificados como:Convencional - cimento anidrode reacao acido-baseModificado por metais reacaoacido-baseModificado por resina de reacaoacido-base, fotoativacao e oxirreducao.MANIPULACAOEm placa de vidro devem serproporcionados po (antes faca a homogeneizacao) e liquido, de acordo com aindicacao do fabricante. Deve-se cuidar para que a gota seja proporcionada sembolhas, ou seja, o frasco deve ser posicionado verticalmente a placa, apermitir livre saida da gota. O po deve ser dividido ao meio, a1a porcao aglutina-se por 10 a 15 segundos e a segunda, observando o tempomaximo indicado pelo fabricante, que em geral, e de 30 a 60 segundos. A misturadeve, ao termino da aglutinacao, apresentar-se homogenea e brilhante.CIV MODIFICADO POR RESINAA presa do CIVMPR da-se por meioda reacao acido-base caracteristica dos CIVs convencionais e pelapolimerizacao do monomero resinoso foto-iniciado. A reacao de fotopolimerizacaodetermina a formacao da matriz polimerica, a qual protege a reacao acido-basede uma possivel contaminacao inicial por umidade. Observacoes Importantes:1) Este post esta sujeito a modificacoes para melhoria do conteudo;2) Caso encontrem algum equivoco, "erro crasso" ou sugiram algo melhor... entrem em contato ;)3) Lembrem-se: Estamos aqui para ajudar uns aos outros!4) Enviem sugestoes, digam de qual assunto voces precisam, o que gostariam de ver no Blog. Terei prazer em montar conteudos de acordo com as necessidades da galera.Enviem e-mail com oTema: Dicas de PostagensPara: irispleon@gmail.com ou odontologiareview@hotmail.com